442 



H. W. BAKHUIS ItOOZEBOOM. 



2°. le mélange fondu qui se solidifie à la température maximum ne doit 

 pas, dans le cas du type 2, correspondre à un rapport moléculaire simple; 



3°. les mélanges des deux côtés du maximum déposent dans le 

 cas du type 2 des cristaux mixtes, dont la composition s'écarte en 

 sens opposé de celle qui existe au maximum même, taudis que dans 

 l'autre cas c'est toujours la même combinaisen chimique qui se dépose; 



4°. chaque mélange fondu dont la composition diffère du maximum, 

 présente dans le cas du type 2 un autre point de solidification final, 

 tandis que dans l'autre cas tous les mélanges de part et d'autre du maxi- 

 mum présentent leur point de solidification à la température où la 

 courbe de la combinaison rencontre la courbe du constituant. 



Le type 3 présente un minimum. Ce minimum pourrait être confondu: 

 a avec le point minimum de la solidification de deux constituants d'un 

 constituant avec une combinaison ou de deux combinaisons; b avec 

 le point minimum du type 5. 



Les différences sont les suivantes: 



1°. C'est seulement chez le type 3 qu'il y a une courbe continue, 

 offrant au point minimum une tangente horizontale. Dans les cas a et 

 b le minimum est le point d'intersection de deux courbes, et il se peut 

 donc que chacune de ces courbes puisse être prolongée d'un, certaine dis- 

 tance au-dessous du minimum. 



2°. chez le type 3 la masse en fusion donne au point minimum, après 

 solidification, des cristaux mixtes homogènes; dans les cas a et b un 

 conglomérat de deux espèces de cristaux. 



3°. les mélanges fondus de part et d'autre du minimum déposent dans 

 le cas du type 3 des cristaux mixtes dont la composition s'écarte en sens 

 opposé de celle du mélange, mais qui se rapprochent les uns des autres 

 dans le sens du minimum et coïncident en ce dernier point; dans le cas 

 b au contraire la différence est le plus considérable au point mini- 

 mum; dans le cas a se déposent de part et d'autre deux corps entière- 

 ment différents. 



4°. Chaque mélange, de part et d'autre du minimum, offre un autre 

 point de solidification, toujours plus élevé que le minimum; dans le cas 

 a ces points coïncident tous avec le minimum, dans le cas b cela n'est 

 vrai que pour les mélanges, dont la composition est intermédiaire entre 

 celle des cristaux mixtes limites du point minimum. 



Le type 4 pourrait être confondu avec un autre, caractérisé par la 

 présence d'une combinaison avec température de transformation. 



